54 Karsten 



dige Verschiedenheit statt, dafs die Gaarschlacke im Vergleich mit dem 

 Darrost sehr wenig Silher enthält. Die Reduktion des mit dem Blei- 

 oxyd verbundenen Silberoxyds, welche in der Darrofenhitze nicht ge- 

 schehen konnte, mufs also in der Schmelzhitze des Kupfers bewirkt, 

 vielleicht auch dadurch veranlafst weiden, dafs das oxydirte Gemisch 

 langer auf der Oberfläche der metallischen Verbindung verweilt. Der 

 Silbergehalt der Darrlinge ist also grö Istentheils als verloren zu betrach- 

 ten, weil er in das Gaarkupfer mit übergeht, woraus die Nothwendig- 

 keit eines möglichst vollständigen Abdarrens der Kiehnstöcke zur Ver- 

 minderung des Silberrückhalts in den Gaarkupfern hervorgeht. 



5. Das Treiben. Die Scheidung des Silbers vom Blei in den 

 sogenannten Werken, geschieht bekanntlich auf die Weise, dafs die 

 Werke geschmolzen und durch die Wirkung eines Gebläses auf die 

 Oberfläche der geschmolzenen Masse, oxydirt werden, wobei das entste- 

 hende Oxyd stets entfernt wird, bis es sich endlich nicht mehr bildet 

 und der Silbergehalt der Werke rein zurück bleibt. 



Man wird sogleich die auffallende Uebereinstimmung des Gesetzes 

 warnehmen, worauf die Treibarbeit und das Gaarmachen beruhen. Hier 

 beabsichtigt man die Scheidung des Bleies vom Kupfer, dort die des 

 Bleies vom Silber. Hier wie dort findet der Prozefs der Oxydation auf 

 der Oberlläche der flüssigen Masse statt, und in beiden Fällen wird das 

 Mischungsverhältnifs beider Metalle in jedem Augenblick in der ganzen 

 Masse zerstört und wieder hergestellt. Weil aber das Silber ungleich 

 weniger oxydabel ist wie das Kupfer, so geht auch bei der Treibar- 

 beit ungleich weniger Silberoxyd in die Schlacke (Glätte) als beim Gaar- 

 machen Kupferoxydul in die Gaarschlacke geführt wird. 



Deutlicher lassen sich die Erfolge bei der Treibarbeit und das 

 Verhalten, welches die Metallmischung dabei befolgt, dann warnehmen, 

 wenn das Verliältnil's des Silbers zum Blei sehr grofs ist, oder wenn 

 dem Silber die letzten Anlheile Blei entzogen werden sollen, wie es 

 beim Fein brennen des Silbers geschieht. Das Blei oxydirt sich auf 

 der Oberfläche des flüssigen Silbers, zieht als Glätte in die Heerdmasse 

 und stellt in der ganzen Metalhnischung immer wieder ein gleiches, sich 

 stets verminderndes Mischungsverhältnifs dar. Befindet sich glühende 



